OSMOND ET CARTAUD — LES ENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES DU POLISSAGE (53 



(Je l'acier sur parchemin mouillé d'eau et imprégné 

 d'une poudre blanche, sulfate de calcium ou de 

 baryum, le parchemin et la poudre se colorent, 

 non en gris de fer, mais en jaune ocre. Le fer dé- 

 taché par le polissage est donc immédiatement 

 oxydé, soit que l'acide carbonique dissous dans 

 l'eau intervienne, soit que le fer se détache sous 

 forme de molécules isolées facilement oxydables. 

 Comment faire, ici encore, la part de la Mécanique 

 €t celle de la Chimie? 



III. — Desquamation. 



La présence d'une peau écroule n'est pas, en 

 général, bien gênante pour l'analyse microgra- 

 phique des alliages. L'attaque qui sert à révéler la 

 structure dissout l'épiderme et une partie au moins 

 du derme, si ce dernier a été réduit à l'épaisseur 

 minimum par un dégrossissage progressif soigné. 

 Quelques résidus de grosses raies accidentelles, 

 ayant laissé des traces écroules plus profondes, 

 n'apportent pas de trouble notable, et il est aisé 

 d'en faire abstraction. 



Il n'en est plus de même quand on veut étudier 

 les traces internes de déformations systématiques. 

 Évidemment, ces traces sont de même nature que 

 celles résultant du dégrossissage, le dégrossissage 

 étant lui-même un mode de déformation. La part 

 de ce dernier doit donc èlre complètement éliminée. 



De là, la nécessité d'une troisième opération, que 

 nous appellerons la dcsi/ih'iinntion. 



En choisissant ce mot, nous continuons la 

 métaphore qui nous a déjà fourni ceux de peau, 

 de derme et d'épiderme. Il est vrai que la racine 

 sqiiainii s'applique originairement aux écailles. 

 Mais le sens primitif en a été souvent généralisé, et, 

 au surplus, les spicules de Beilby suffiraient à le 

 justifier. 



La desquamation a pour olget d'éliminer la peau 

 sur des métaux polis. 



Il semble que l'opération soit très facile et n'exige 

 autre chose qu'une attaque assez profonde pour 

 dissoudre toute l'épaisseur du derme. Mais les 

 attaques de ce genre donnent ordinairement des 

 figures de corrosion cristallines, creusent les joints 

 etleslignes de contact entre les divers constituants : 

 on obtient finalement une surface très dénivelée, 

 chargée de détails, et où les caractères de la défor- 

 mation que l'on recherche sont masqués par ceux 

 de la structure congénitale qu'on ne recherche 

 plus. 



11 faut bien dissoudre le derme, mais il faut 

 aussi maintenir l'épiderme plan, sans créer simul- 

 tanément un nouveau derme par le finissage. Le 

 succès pratique est souvent difficile, parce que, en 

 réalité, dégrossissage et fini.ssage ne sont pas des 



opérations aussi distinctes sur la matière que sur 

 le papier et que le finissage écrouit un peu pour 

 son compte. La difficulté s'accroît rapidement, bien 

 entendu, à mesure que l'on s'adresse à des corps 

 plus mous. 



Elle n'est pas cependant insurmontable. 



La dissolution superficielle et la reconstitution 

 d'un épiderme plan sont deux choses distinctes. 

 On peut les faire séparément, en les répétant 

 autant de fois qu'il est nécessaire, ou les réunir 

 dans l'opération mixte qu'on a appelé le polissage- 

 attaque. 



Chronologiquement, le polissage-attaque est an- 

 térieur dans notre technique aux polissages et atta- 

 ques alternés; mais, pour aller du simple au com- 

 posé, comme l'exige la clarté de l'exposition, il est 

 logique de décrire d'abord ces derniers et leurs 

 applications. 



Pour le fer et l'acier, le réactif de M. Ischewsky, 

 la solution à cinq pour cent d'acide picrique dans 

 l'alcool absolu, est encore mieux approprié à notre 

 objet actuel qu'à la distinction des constituants, 

 parce qu'il donne sur la ferrite des attaques plus 

 planes qu'aucun autre et n'a qu'une faible tendance 

 à en fouiller la structure cristallographique. 



On a donc peu à faire pour efTacer, même après 

 une attaque prolongée et relativement forte, les 

 petites dénivellations qui ont pu se produire. On le 

 fait en passant la préparation sur un plateau de 

 drap chargé d'alumine humectée d'eau. Ce traite- 

 ment, quand les produits à polir sont de bonne 

 qualité et les manipulations bien conduites, ne 

 reforme pas de derme sur le fer. En répétant les 

 deux opérations autant de fois qu'il est nécessaire, 

 on arrive à se débarrasser complètement du derme 

 qu'avait créé le dégrossissage. 



C'est en appliquant cette méthode que nous 

 avons pu obtenir, dans l'étude des déformations 

 internes du fer, les résultats que nous avons publiés 

 en colhiboration avec M. Frémont, dans la Revue 

 de Mélnllnrgie de janvier dernier. 



On a plus de difficulté avec les bronzes et, a 

 fortiori, avec le cuivre rouge. Pour les bien com- 

 prendre, il faut donner quelques détails sur lu 

 structure de ces métaux. 



Un bronze usuel, à 9 ou 10 pour cent d'étain 

 brut de coulée, est formé de grains dont chacun 

 est le domaine à la fois d'un cristallite et d'un 

 cristal correspondant. D'après les travaux de 

 M. Le Chatelier', de M. Charpy', de MM. Ileycock 

 et Neville', l'étain ne paraît pas être réparti uni- 

 formément, et, pour cette raison, on trouve un peu 



t Bull. Soc. d'Encour. {">), I, 5ii9, avril 1896. 



^ Bull. Soc. d'Eacour. (3), II, 38i, mars 1897, fig. 27, 

 p. 406. 



' Phil. Traas. (A), CCIl, /, année 1903, Dakcrian Locluru 



